## ANALISIS KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT PASIR DARI BOYOLALI MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAH ABU SEKAM PEMBAKARAN KAYU DAN SERBUK HALUS ARANG BRIKET
Timbul Catur Suwiono 1 , Purwanto 2 , Anik kustirini 3
1) Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang
2) Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang
3) Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang

## Abstract
Concrete research has been carried out, this study utilizes wood burning husk ash and fine powder of briquette charcoal as an added material from the weight of cement and sand used from Boyolali. This study aims to determine the compressive strength of concrete with materials added to wood burning  husk  ash  and  fine  powder  of  briquette  charcoal.  Material  variations  added  wood  burning husk  ash  and  briquette  charcoal  fine  powder  by  0%,  10%,  20%  by  weight  of  cement.  This  study used 0.5 fas and concrete testing at the age of 7 days, 14 days and 28 days. From the test results the average compressive strength of concrete at the age of 7 days with a material variation of 10% added  was  15.05  MPA,  and  a  material  variation  of  20%  added  was  13.47  MPA.  Concrete  at  the age of 14 days with a material variation of 10% added is 15.76 MPA, and a material variation of 20% is 13.18 MPA. concrete at 28 days with a material variation of 10% added is 14.32 MPA, and a 20% added material variation is 14.32 MPA.
Keywords; wood burning husk ash, compressive strength, fine briquette charcoal powder

## Abstrak
Penelitian  beton  telah  banyak  dilakukan,  penelitian  ini  memanfaatkan  abu  sekam  pembakaran kayu  dan  serbuk  halus  arang briket sebagai  bahan  tambah  dari  berat  semen  dan  pasir  yang digunakan dari boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton dengan bahan tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus  arang briket .  Variasi  bahan  tambah  abu sekam pembakaran kayu dan serbuk halus arang briket sebesar 0%, 10%, 20% dari berat semen. Penelitian  ini  menggunakan  fas  0,5  dan  pengujian  beton  pada  umur  7  hari,  14  hari  dan  28  hari. Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  rata-rata  beton  pada  umur  7  hari  dengan  variasi  bahan  tambah 10% adalah 15,05 MPA, dan vari asi bahan tambah 20% adalah 13,47 MPA. Beton pada umur 14 hari dengan variasi bahan tambah 10% adalah 15,76 MPA, dan variasi bahan tambah 20% adalah 13,18 MPA. beton pada umur 28 hari dengan variasi bahan tambah 10% adalah 14,32 MPA, dan vari asi bahan tambah 20% adalah 14,32 MPA.
Kata kunci : abu sekam pembakaran kayu, kuat tekan, serbuk halus arang briket

## PENDAHULUAN
Beton mutu tinggi sangat mendukung struktur bangunan teknik sipil, karena penggunaan beton  mutu  tinggi  dapat  menghasilkan  bangunan-bangunan  dengan  sifat  yang  superior yang  tidak  dapat  diperoleh  dengan  penggunaan  beton  normal.  Maka  pada  penelitian  ini dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan kuat tekan beton dengan agregat pasir dari boyolali  menggunakan  bahan  tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus arang briket umur 7 hari, 14 hari dan 28hari, dengan variasi bahan tambah 0%, 10% dan 20%.
Penelitian  ini  dipandang  perlu  karena  melihat  pemakaian  bahan  tambah  ( admixture )  di Indonesia  sudah  banyak  menggunakan  bahan  tambah  di  dalam  campuran  beton. Penurunan  fas  sangat  diperlukan  dalam  pembuatan  beton.  Penambahan  abu  sekam
pembakaran  kayudapat  meningkatkan  kekuatan  betonserta  laju  pengerasan  campuran beton. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diambil identifikasi masalah analisis kuat tekan  beton  dengan  agregat  pasir  dari  Boyolali  menggunakan  bahan  tambah  abusekam pembakaran kayu dan serbuk halus arang briket.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pelaksaan  penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Bahan  Bangunan,  Jurusan  Teknik  Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Semarang. Obyek dalam penelitian ini adalah beton dengan kuat  tekan  maksimum  yang  menggunakan  agregat  pasir  dari  Boyolali  menggunakan bahan  tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus  arang briket ,  dengan berbagai variasi agregat. Pengujian kuat tekan dilakukan setelah beton berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Agar palaksanaan penelitian dan tujuan berjalan dengan sistematis dan lancar,  maka  harus  digunakan  suatu  metode  penelitian.  Bahan  penelitian  ditunjukkan pada gambar 1.
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018 Gambar 1. Bahan dan Hasil Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian Agregat Halus
Grafik analisis saringan agregat halus pasir tertera pada gambar 2.
Sumber : Hasil Pengujian Bulan April 2018 – Juni 2018 Gambar 2. Grafik Analisis Saringan Agregat Halus Pasir

## Hasil Pengujian Agregat kasar
Hasil pengujian agregat kasar ditunjukkan pada gambar 3.
Sumber : Hasil Pengujian Bulan April 2018 – Juni 2018 Gambar 3. Grafik Analisis Saringan Agregat Kasar Batu Pecah
Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
2.37 10.97 28.22 45.87 65.58 85.49 91.21 99.46 0 0 8 35 55 75 90 100 0 10 30 59 90 100    100   100 0 20 40 60 80 100 120 No. 200 No. 100 No. 50 No. 30 No. 16 No.   8    No.   4    3/8" Pr os en ta se L ol os (%) Nomor   Saringan   (mm) GRAFIK   ANALISIS   SARINGAN   AGREGAT HALUS   PASIR %   Lolos Batas   Bawah Batas   Atas 0 0.3 0.36 3.66 70.92 97.1 100 0 0 0 10 30 95 100 0 0 5 35 70 100    100 0 20 40 60 80 100 120 Pr os en ta se L ol os (%) Nomor   Saringan   (mm) GRAFIK   ANALISIS   SARINGAN   AGREGAT KASAR   BATU   PECAH %   Lolos Batas Bawah Batas Atas
Grafik kuat tekan beton ditunjukkan gambar 4, 5 dan 6 berikut ini.

## Sumber : Hasil Pengujian Bulan April 2018 – Juni 2018
Gambar 4. Grafik Pengikatan Awal Semen
Sumber : Hasil Pengujian Bulan April 2018 – Juni 2018 Gambar 5. Grafik Pengikatan Awal Semen
Sumber : Hasil Pengujian Bulan April 2018 – Juni 2018 Gambar 6. Grafik Perbandingan Estimasi Pembuatan Beton
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 BE RAT (kg ) PERSENTASE   BAHAN   TAMBAH   (%) GRAFIK   BERAT   BETON beton umur   7 hari   (kg) beton umur   14 hari   (kg) beton umur   28 hari   (kg) 0 20000 40000 60000 80000 NORMAL 10 20 BI AY A (Rp ) PERSENTASE   BAHAN   TAMBAH   (%) GRAFIK   PERBANDINGAN   ESTIMASI PEMBUATAN   BETON biaya pembuatan beton 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0 10 20 RAT A-­‐ RAT A ES TI MAS I   K U AT TE KAN (MP A) ABUS   SEKAM   PEMBAKARAN   KAYU   DAN SERBUK   HALUS   ARANG   BRIKET   (%)

## GRAFIK   KUAT   TEKAN   BETON
beton   umur   7   hari(MPA)
beton   umur   14   hari(MPA)
beton   umur   28   hari(MPA)

## KESIMPULAN
1. Penambahan  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus  arang briket 10  %  dan 20  %  pada  umur  beton  7  hari  yang  memberikan  kuat  tekan  rata-rata  maksimum sebesar 15,59 MPA dan 13,97 MPA. pada umur beton 14 hari memberikan kuat tekan rata-rata  maksimum  sebesar  15,76  MPA  dan  13,18  MPA.  pada  umur  beton  28  hari memberikan kuat tekan rata-rata maksimum sebesar 14,32 MPA dan 14,32 MPA.
2. Beton normal pada umur 7 hari memiliki berat minimal 12,498 kg, beton dengan bahan tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus  arang briket 10%  dan  20  % memiliki  berat  minimal  12,290  kg  dan  12,072  kg.  Beton  normal  pada  umur  14  hari memiliki  berat  minimal  12,620  kg,  beton  dengan  bahan  tambah  abu  sekam pembakaran kayu dan serbuk halus arang briket 10% dan 20 % memiliki berat minimal 12,263  kg  dan  12,081  kg.  Beton  normal  pada  umur  28  hari  memiliki  berat  minimal 12,616  kg,  beton  dengan  bahan  tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk halus arang briket 10% dan 20 % memiliki berat minimal 12,436 kg dan 12,160 kg.
3. Total  biaya  untuk  beton  normal  Rp.  61.483,  total  biaya  untuk    pembuatan  beton dengan  bahan  tambah  10%  adalah  Rp.  67.944,  Jadi  total  biaya  untuk  pembuatan beton  dengan  bahan  tambah  20%  adalah  Rp.  74.317.  Biaya    beton  dengan  bahan tambah  abu  sekam  pembakaran  kayu  dan  serbuk  halus  arang briket 10%  dan  20%, lebih mahal di bandingan dengan beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrulloh, I.F., 2012, Analisis Kuat Tekan Beton dengan Bahan Tambah Serbuk Halus Gelas Serta Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Bahan  Tambah  Serbuk  Halus  Arang  Briket ,  Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  2004, Semen    Portland, SNI  15-2049-2004,  Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1982. Persyaratan  Umum  Bahan  Bangunan  di  Indonesia , Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Haryanto,  H.  T.,  2012 ,  Analisis  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  dengan  Bahan  Tambah Serbuk  Arang  Briket  dan  Berstmittel ,  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Prasetyo,  G.B.,  2015, Tinjauan  kuat  Tekan  Beton  Geopolimer  dengan  Fly  Ash  Sebagai  Bahan Pengganti  Semen, Jurusan  Teknik  Sipil,Fakultas  Teknik,  UniversitasMuhammadiyah Surakarta.
Trinugroho,  S  dan  Rubianto,  N.,  2011, Kapasitas  Tekan  dan  Tarik  Beton  Dengan  Bahan TambahFiller Abu Ampas Tebu dan Abu Arang Briket Dengan Fas 0.45, JurusanTeknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.